## OPTIMALISASI  PEMAKAIAN WASTE MATERIAL PADA BETON TERHADAP KONDISI NORMAL BETON PERBANDINGAN 1 PC:2 PS : 3 KR
Agung Kristiawan
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Semarang kristiawan70ats@gmail.com
Slamet Budirahardjo
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Semarang
Putri Anggi Permata Suwandi
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Semarang

## Abstrak
Material  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  pelaksanaan  suatu  proyek  konstruksi  dan pemakaiannya  harus  dikontrol  dengan  baik  sehingga  tidak  banyak  sisa-sisa  material  yang  terbuang dan  menumpuk.  Untuk  minimalisasi  sisa  material  akan  menguntungkan    pihak  kontraktor  dan  bisa mengurangi dampak lingkungan. Sisa material konstruksi banyak sekali jenisnya seperti sisa material bata,  pasir,  split,  begesting,  dll.  Pada  pekerjaan  plesteran  membutuhkan  pasir  yang  sudah  diayak sesuai  saringan  yang  dibutuhkan  dan  akan  didapatkan  sisa  material  ayakan  pasir  yang  berbentuk kerikil.  Sisa  material  kerikil  dari  ayakan  pasir  apabila  tidak  digunakan  akan  menumpuk  dan  dapat mengganggu  pada  penempatan  material  lain  apabila  lahannya  tidak  cukup  luas.  Sisa  kerikil  dari ayakan pasir tersebut dapat dipakai sebagai agregat kasar pada campuran beton sehingga sisa material tersebut  dapat  dioptimalkan  lagi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  karakteristik  beton dengan  mengoptimalisasikan  sisa  material,  dalam  hal  ini  kerikil  sisa  ayakan  pasir  sebagai  pengganti agregat kasar campuran beton perbandingan 1 PC : 2 PS : 3 KR dengan variasi pengaruh material sisa ayakan  pasir  terhadap  agregat  normal  beton  sebesar  10%,  15%,  20%,  25%,  30%.  Dari  hasil  uji laboratorium, karakteristik umum kuat tekan beton perbandingan 1 PC : 2 PS : 3 KR dengan agregat kasar memakai kerikil sisa ayakan pasir menunjukkan bahwa semakin besar persentase substitusi batu pecah  dengan  grosok  maka  kuat  tekannya  semakin  turun.  Karakteristik  Kuat  Tekan  Kubus  Beton Penambahan Portland  Cement  (PC) dengan  Substitusi  Grosok  5%  cukup  dipengaruhi  oleh  besarnya penambahan PC, semakin besar persentase penambahan  PC maka kuat tekannya semakin besar
Kata Kunci : Agregat Kasar, Waste material, Karakteristik Beton

## Abstract
The  material  is  one  of  the  important  components  in  a  construction  project  and  its  use  must  be controlled  properly  so  that  not  much  remains  of  the  material  is  wasted  and  piled  up.  The  waste  of construction  materials  that  are  not  used  will  cause  serious  problems  in  the  project.  To  minimize  the remaining material will benefit the contractor also reduce the environmental impact. There are many types of construction materials such as brick, sand, split, formwork, etc. Plastering requires sand that has been sifted according to the required filter and the waste of the sand sieve material is gravel. The gravel  waste  material  from  the  sand  sieve  is  called  'grosok',  will  pile  up  and  can  interface  with  the placement  of  other  materials  if  the  land  is  not  large  enough.  The  'grosok'  can  be  used  as  coarse aggregate  in  the  concrete  mixture  so  that  the  waste  material  can  be  optimized.  The  purpose  of  this study was to examine the characteristics of concrete by optimizing the residual material, in this case, the  gravel  residue  of  sand  sieve  as  a  substitute  for  rough  aggregate  concrete  mix  1  PC: 2 S:  3  GRV with a variation of the influence of sand filter material residuals in the normal aggregate of concrete by  10%,  15%,  20%,  25%,  30%.  From  the  results  of  laboratory  tests,  the  general  characteristics  of concrete compressive strength of 1 PC: 2 S: 3 GRV with coarse aggregates using gravel residue sand sieve shows that the greater the percentage of crushed stone substitution with grosok, the compressive
strength decreases. Compressive Strength Characteristics of Concrete Cubes The addition of Portland Cement (PC) with a 5% Grosok substitution is quite influenced by the amount of the PC addition, the greater the percentage of the addition of a PC, the greater the compressive strength
Keywords: Rough Aggregate, Waste material, Concrete Characteristics

## 1. Pendahuluan
Material  pada  proyek  konstruksi  merupakan  komponen  yang  sangat  penting  dalam menentukan  besarnya  biaya  pada  pekerjaan  konstruksi.  Pemakaian  material  memegang peranan  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan  suatu  proyek  khususnya  pada  komponen biaya.  Pada  suatu  proyek  konstruksi  seperti  pembangunan  gedung  atau  rumah  tinggal tentunya  membutuhkan  berbagai  jenis  bahan  material  yang  digunakan  dan  sering  pada pelaksanannya  terdapat  banyak  sisa-sisa  material  ( waste  meterial )  yang  tidak  terpakai  atau tersisa.  Pemakaian  material  harus  dikontrol  dengan  baik  sehingga  tidak  banyak  sisa-sisa material  yang  terbuang  dan  menumpuk.  Sisa  material  konstruksi  yang  tidak  dipakai  akan menjadikan masalah yang serius dilapangan. Minimalisasi sisa material akan menguntungkan pihak kontraktor dan bisa mengurangi dampak lingkungan.
Berangkat  dari  pemikiran  bahwa  sisa  material  kerikil  dari  bekas  ayakan  pasir  tersebut  dapat digunakan sebagai bahan pengganti agregat kasar pada beton.  Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji  karakteristik  beton  dengan  mengoptimalisasikan  sisa  material,  dengan  mencari karakteristik umum kuat tekan beton perbandingan 1 PC : 2 PS : 3 KR dengan agregat kasar memakai kerikil sisa ayakan pasir pada variasi 10%, 15%, 20%, 25%, 30% terhadap agregat kasar  normal  beton  dan  mencari  Karakteristik  Kuat  Tekan  Kubus  Beton  Penambahan Portland Cement (PC) dengan Substitusi Grosok 5%
2. Metode Penelitian
Pelaksanaan        penelitian  diperlukan  bahan,  seperti  semen  portland,  agregat  halus    dipakai  pasir muntilan  dan  agregat  kasar  pada  komposisi  1  Pc  :  2  Ps  :  3  Kr  untuk  komposisi  beton  normal  serta pemakaian waste material dalam hal ini memakai kerikil sisa ayakan pasir sebagai pengganti agregat kasar dengan beberapa variasi  yaitu 10%, 15%, 20%, 25%, 30% terhadap bagian agregat  kasar pada beton  normal.  Untuk  peralatan,  seperti  saringan/ayakan,  timbangan  dengan  ketelitian  1  gram,  gelas ukur,  cawan,  pengaduk,  cetakan  benda  uji  silinder  beton,    mesin    uji  tekan  dengan  menggunakan mesin  uji  tekan  analog  dan  alat  pendukung  lainnya,  seperti  sendok  aduk,  alat  penumbuk  beton,  dan ember.
Proses    penelitian    ini    dibagi    6  (enam)  tahapan    yaitu    tahap    persiapan,    tahap  perhitungan, tahap  pencampuran  dan  pengadukan,  tahap  pencetakan  benda  uji,  tahap      perawatan      dan      tahap pengujian.
a. Tahap  persiapan,  yaitu  mencari  data  tentang    agregat  halus    meliputi    data    analisis    ayak dengan saringan 3/8”.
b. Tahap    perhitungan,    yaitu    menentukan    faktor  air  semen  untuk    tiap  proporsi        campuran pada  beton  normal  perbandingan  1  Pc:  2Ps  :  3  Kr,  serta  menentukan  takaran  variasi  limbah kerikil  sisa  ayakan  pasir  10  %,  15%,  20%,  25%,  30%  terhadap  bagian  agregat  kasar  beton normal.
c. Tahap pencampuran dan pengadukan, yaitu bahan yang sudah ditakar    sesuai    dengan    perbandingan  yang  telah  ditentukan,    kemudian    dimasukkan  ke dalam  media  pengaduk    secara    berurutan,    mulai  dari    agregat  kasar,  agregat  halus,  diaduk sampai merata, tambahkan semen, diaduk sampai merata, lalu tambahkan  air, diaduk hingga merata.  Apabila    adukan    dilihat    sudah  merata  dan  homogen  kemudian    dapat    dituang cetakan silinder beton.
d. Tahap  pencetakan  benda  uji,  yaitu  adukan    dicetak  dalam  cetakan  silinder  beton  sambil digetarkan dengan palu karet dan dijojok dengan besi jojokan sampai penuh dan diratakan.
e. Tahap   perawatan   benda uji,   yaitu selesai pencetakan   benda   uji kemudian  ditempatkan pada  lingkungan  yang  lembab  selama 24jam/1hari. Setelah satu hari, cetakan dapat  dibuka. Pengujian    dilakukan  pada  umur  14  hari,.  Sebelum  diuji  dilakukan  penimbangan  terlebih dahulu untuk menghitung berat jenisnya.
f. Tahap  pengujian,  yaitu  pengujian kuat  tekan  beton dilakukan  pada umur 14 hari dengan menggunakan Mesin Kuat Tekan analog untuk mengetahui kuat tekan betonnya.
g. Tahap Analisis data, untuk mencari  komposisi optimal dari seluruh campuran beton   dengan pemakaian  waste  material  kerikil  sisa  ayakan  pasir  dan  variasi  penambahan  semen  yang optimum untuk didapatkan kuat tekan yang seimbang dengan beton normal perbandingan 1Pc :2Ps :3Kr.
Kesimpulan, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis sebelumnya.
Sampel yang diuji untuk masing-masing campuran sebanyak 3 benda uji dengan ketentuan umum sebagai berikut:
A =  Luas penampang benda uji 1 KN  =  102 kg
: 0,25*(22/7)*Ø 2 (Silinder)
: P*L (Kubus)
n =  tabel perbandingan kekuatan tekan beton pada berbagai umur (PC biasa)

## 3. Hasil dan pembahasan
3.1. Perbandingan Karakteristik Kuat Tekan Beton 1:2:3 tanpa substitusi  grosok dan dengan Substitusi Grosok 5%-30%
Dari rata-rata hasil uji kuat tekan beton 1:2:3 dengan substitusi grosok 5%-30% di laboratorium, didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Kuat Tekan Beton 1:2:3 Substitusi Grosok 5%-30%
No. Kode Benda Uji Kuat Tekan Beton Rata-rata (kg/cm2) [A] [B] [K] : [J]/0,83 1 Beton 1:2:3 117,48 2 Beton substitusi grosok 5% 91,53 3 Beton substitusi grosok 10% 83,88 4 Beton substitusi grosok 15% 71,27 5 Beton substitusi grosok 20% 60,20 6 Beton substitusi grosok 25% 41,96 7 Beton substitusi grosok 30% 35,04
Dari hasil tabel diatas dibuat grafik untuk lebih memahami karakteristik dan perilaku campuran beton dengan substitusi grosok seperti pada gambar berikut ini:
Gambar 2. Karakteristik Perbandingan Kuat Tekan Beton 1:2:3 tanpa substitusi  grosok dan dengan Substitusi Grosok 5%-30%
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 Beton
1:2:3 Beton substitusi grosok 5% Beton substitusi grosok 10% Beton substitusi grosok 15% Beton substitusi grosok 20% Beton substitusi grosok 25% Beton substitusi grosok 30%
Kuat Tekan Beton Rata-rata (kg/cm2)
Dari  rata-rata  kuat  tekan  beton  yang  disubstitusi  dengan  grosok,  diilustrasikan  pada  gambar  4-8 tampak  bahwa  besarnya  substitusi  grosok  cukup  berpengaruh  pada  karakteristik  kuat  tekan  beton. Pada gambar 4-8 tampak bahwa semakin besar persentase substitusi batu pecah dengan grosok maka kuat tekannya semakin turun. Turunnya kuat tekan beton dengan substitusi grosok besar kemungkinan akibat  karakteristik  grosok  itu  sendiri.  Grosok  memiliki  permukaan  yang  bulat  dan  cenderung  halus sehingga  perlekatan  antara  grosok  sebagai  agregat  pada  beton  menjadi  berkurang  sehingga  semakin banyak substitusi campuran grosok menyebabkan turunnya karakteristik kuat tekan beton.

## 3.2 Kuat Tekan Beton dengan Substitusi Grosok 5% dan penambahan Portland Cement (PC)
Dengan  adanya  substitusi  batu  pecah  dengan  grosok,  ternyata  menurunkan  kuat  tekan  beton.    Oleh karena  itu  diuji  coba  campuran  beton  dengan  substitusi  grosok  yang  diberi  penambahan  PC  untuk memperbaiki  kuat  tekan  beton.  Uji  coba  laboratorium  dilakukan  pada  Substitusi  Grosok  5%  dan penambahan Portland Cement (PC) dengan campuran 1,25:2:3 ;   1,5:2:3 dan 2:2:3. Dari rata-rata hasil uji kuat tekan beton penambahan PC dengan substitusi grosok 5% di laboratorium, didapatkan hasil sebagai berikut
Tabel 4-1. Kuat Tekan Beton  dengan Penambahan Portland Cement substitusi grosok 5%
No. Kode Benda Uji Kuat Tekan Kubus Beton penambahan PC substitusi grosok 5% (kg/cm2) [A] [B] [K] :[J]/0,83 1 Beton  1,25 : 2 : 3 150,09 2 Beton  1,5 : 2 : 3 173,79 3 Beton  2 : 2 : 3 196,17
Dari hasil tabel diatas dibuat grafik untuk lebih memahami karakteristik dan perilaku campuran beton dengan substitusi grosok seperti pada gambar berikut ini:
Gambar3. Karakteristik Kuat Tekan Beton penambahan PC substitusi grosok 5%
0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 Beton  1,25 : 2 : 3 Beton  1,5 : 2 : 3
Beton  2 : 2 : 3
Kuat Tekan Beton penambahan PC substitusi grosok 5%
(kg/cm2)
Dari  rata-rata  kuat  tekan  beton  yang  disubstitusi  dengan  grosok  dan  diberi  penambahan  PC, diilustrasikan  pada  gambar  4-12  tampak  bahwa  besarnya  penambahan  PC  cukup  berpengaruh  pada karakteristik kuat tekan beton yang disubstitusi grosok 5%. Pada gambar 4-12 tampak bahwa semakin besar persentase penambahan  PC maka kuat tekannya semakin besar.

## 4. Kesimpulan
a. Dari  hasil  uji  laboratorium,  karakteristik  umum  kuat  tekan  beton  perbandingan  1  PC  : 2 PS  :  3 KR  dengan  agregat  kasar  memakai  kerikil  sisa  ayakan  pasir  pada  variasi  5%,  10%,  15%,  20%, 25%,  30%  terhadap  agregat  kasar  normal  beton,  substitusi  grosok  cukup  berpengaruh  pada karakteristik  kuat  tekan  beton.  Pada  gambar  4-8  tampak  bahwa  semakin  besar  persentase substitusi  batu  pecah  dengan  grosok  maka  kuat  tekannya  semakin  turun.  Turunnya  kuat  tekan beton dengan substitusi grosok besar kemungkinan akibat karakteristik grosok itu sendiri. Grosok memiliki permukaan yang bulat dan cenderung halus sehingga perlekatan antara grosok sebagai agregat  dengan  beton  menjadi  berkurang  sehingga  semakin  banyak  substitusi  campuran  grosok menyebabkan turunnya kuat tekan beton.
b. Karakteristik  Kuat  Tekan  Beton  Penambahan Portland  Cement  (PC) dengan  Substitusi  Grosok 5% cukup dipengaruhi oleh besarnya penambahan PC. Pada gambar 4-12 tampak bahwa semakin besar persentase penambahan  PC maka kuat tekannya semakin besar.
5. Saran
a. Penambahan Grosok yang berlebihan akan mengurangi kuat tekan beton, oleh sebab itu substitusi batu pecah dengan grosok tidak boleh dilakukan secara berlebihan.
b. Perkuatan  beton  yang  disubstitusi  dengan  grosok  bisa  dilakukan  dengan  penambahan  Portland Cement. Untuk campuran dengan komposisi lainnya dapat diteliti dengan uji laboratorium lebih lanjut

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni, Nugraha, P., 2007. Teknologi Beton . Penerbit C.V Andi Offset, Yogyakarta.
Hidayat, Syarif, 2009, Semen Jenis dan Aplikasinya,  PT. Pustaka Kawan, Jakarta
Mulyono, T. 2005. Teknologi Beton , Penerbit Andi. Yogyakarta.
Murdock, L.J., Brook, K.M. dan Hendarko, S. (1993). Bahan dan Praktek Beton. Erlangga, Jakarta Nawy,E.G., 1990,"Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar", Eresco, Bandung
Segel, K. P., Kusuma, Gideon K., 1991, Pedoman  Pengerjaan  Beton ,  SK SNI T- 15 -1991 - 03) Seri Beton 2, Erlangga, Jakarta.